## Indonesian Journal of Pure and Applied Chemistry
journal homepage: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/IJoPAC

## EKSTRAKK UMBI BAWANG DAYAK (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) SEBAGAI PEREDUKSI ION PERAK DALAM SINTESIS NANOPARTIKEL PERAK
Normaningsih Rahayu 1* , Gusrizal Gusrizal 1 ,  Nurlina Nurlina 2
1 Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam, Universitas Tajungpura Pontianak, Kalimantan Barat, Jl. Hadari Nawawi Pontianak Tenggara, Indonesia 78124
* Corresponding author: gusrizal@chemistry.untan.ac.id
ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Received 13 Arpril 2020 Accepted 31 December 2020 Available online 31 December 2020 Keywords: Silver nanoparticles, Eleutherina palmifolia L
Mer, Reduktor
Silver nanoparticles (AgNPs) are one of the best plasmonic candidates that have  been  used  in  Surface  Plasmon  Resonance  (SPR)-based nanosensors  for  the  detection  of  metallic  ions.  In  this research, AgNPs  were  prepared  by  the method  using Eleutherine palmifolia  (L . )  Merr root  ethanol  extract.  Silver nanoparticles  were synthesized  by  reduction  of  silver  nitrate  with Eleutherine  palmifolia (L.) Merr. Tuber extract (concentration of extract = 0,01%, pH = 11, volume  ratio  1:1)  in  the  boiling  water  bath  for  90  minutes.  The formation of silver nanoparticles was indicated by the appearance of yellow  color  and  monitored  using  a  UV-Visible  spectrophotometer. The spectra showed the maximum peak at 401-405 nm. The resulted silver nanoparticles with the size of 10-20 nm were stable at least for 16 weeks.
© 2020 IJoPAC. All rights reserved

## 1. Pendahuluan
Beberapa  tahun  terakhir  penelitian  mengenai  nanopartikel  perak  terus  berkembang.  Hal  ini disebabkan  oleh  sifat  partikel  dalam  ukuran  nano  lebih  unggul  dibanding  partikel  dalam  ukuran besar  ( bulk )  walaupun  memiliki  komposisi  kimia  yang  sama.  Keunggulan  sifat  nanopartikel  perak berdampak  positif  terhadap  kinerja  material  ini  yang  berkaitan  dengan  peranannya  untuk  dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Nanopartikel perak digunakan sebagai antibakteri dan antiinflamasi  dalam  bidang  medis [1;2] ,  sebagai  desinfektan  dalam  pengolahan  air [3] dan  sebagai sensor ion logam dalam pengukuran kimia [4] .
Nanopartikel  perak  dapat  disintesis  melalui  reaksi  reduksi.  Selain  agen  pereduksi,  sintesis nanopartikel  perak  memerlukan  agen  penudung.  Agen  pereduksi  digunakan  untuk  mereduksi  ion Ag + menjadi Ag 0 sedangkan agen penudung digunakan untuk menjaga kestabilan dari nanopartikel perak.  Agen  penudung  mencegah  terjadinya  proses  pengendapan  atau  penggumpalan  antar nanopartikel [5] . Pada beberapa publikasi disebutkan bahwa agen pereduksi dan agen penudung dapat berupa  senyawa  yang  sama.    Senyawa  kimia  yang  dapat  berperan  ganda  sebagai  agen  pereduksi sekaligus penudung diantaranya L-Tyrosin [6] ; asam p-hidroksi benzoat [7] ; asam m-hidroksi benzoat
[8] .
Penelitian  mengenai  penggunaan  agen  pereduksi  dan  agen  penudung  dalam  sintesis nanopartikel  perak  semakin  berkembang.  Perkembangan  terkini  terkait  penelitian  nanopartikel perak adalah penggunaan ekstrak bahan alam sebagai agen pereduksi ( green synthesis ) Penggunaan ekstrak bahan alam sebagai agen pereduksi sekaligus agen penudung telah banyak dipublikasikan, seperti senyawa poliol dari ekstrak akar gembolo [8] , mangostin dari manggis [9] ; kumarin, terpenoid, dan flavonoid dari ekstrak Matricaria recutita (babunah) [10] . Gugus hidroksil (-OH) dan amina (-NH 2 ) berperan dalam mereduksi ion logam menjadi nanopartikel [11] .
Sintesis nanopartikel perak ini menggunakan ekstrak umbi bawang dayak. Umbi bawang dayak telah  diketahui  mengandung  senyawa  metabolit  sekunder  seperti  terpenoid,  steroid,  fenolik,  dan saponin [12] .  Senyawa  yang  terdapat  pada  metabolit  sekunder  tersebut  memiliki  beberapa  gugus fungsi  yang  dapat  berperan  sebagai  pereduksi  salah  satunya  gugus  fungsi  hidroksil  fenolik.  Oleh karena  itu  masuk  akan  untuk  mengharapkan  bahwa  ekstrak  umbi  bawang  dayak  akan  dapat membentuk  nanopartikel  perak.  Kelompok  fenolik  hidroksil  sebagai  pereduksinya  sekaligus distabilkan oleh benzene fenolik tersebut [] . Publikasi mengenai ekstrak umbi bawang dayak sebagai reduktor  dalam  sintesis  nanopartikel  perak  belum  ditemukan,  sehingga  penelitian  penggunaan ekstrak umbi bawang dayak ini sangat penting dilakukan.
Bentuk  dan  ukuran  sangat  menentukan  karakteristik  dan  sifat  dari  nanopartikel  perak. Nanopartikel perak  berukuran  (1-100  nm) menunjukkan  sifat  yang  tidak  ditemukan  dalam  bahan ukuran  diatas  100  nm  dengan  komposisi  kimia  yang  sama.  Bentuk,  ukuran,  dan  morfologi nanopartikel  dapat  dikendalikan  dari  sintesis  yang  dilakukan [13] .  Faktor-faktor  yang  dapat mempengaruhi  ukuran  partikel  dalam  sintesis  yaitu  pH  larutan,  temperatur  larutan,  konsentrasi garam,  agen  pereduksi  dan  waktu  reaksi [13;3] .  Sehingga  pada  penelitian  ini  dikaji  waktu  reaksi optimum, konsentrasi agen pereduksi, dan stabilitas nanopartikel perak.

## 2. Metode

## 2.1. Alat dan Bahan
Alat yang digunakan pada penelitian ini ialah pH meter, spektrofotometer UV-Vis (Shimadzu 1280),  spektrofotometer  inframerah  (FTIR-Perkin  Elmer  Frontier) dan transmission  electron microscope (JEOL JEM-1400).
Bahan yang digunakan pada penelitian ini ialah akuades, perak nitrat, natrium hidroksida, dan etanol  teknis  yang  didestilasi.  Umbi  bawang  dayak  diperoleh  dari  pasar  tradisional  Kubu  Raya Kalimantan Barat.

## 2.2. Metode Penelitian

## 2.2.1. Ekstraksi Umbi Bawang Dayak
Umbi bawang dayak sebanyak 3 kg, dicuci dari kotoran tanah, selanjutnya dipotong kecil-kecil dan dimaserasi selama 2x24 jam dengan pelarut etanol. Maserat yang diperoleh kemudian diuapkan dengan rotary evaporator .

## 2.2.2. Sintesis nanopartikel perak dan karakteristik
Sintesis  nanopartikel  perak  dilakukan  dengan  cara  mereaksikan  larutan  perak  dan  larutan ekstrak  umbi  bawang  dayak  konsentrasi  perak  nitrat  bervariasi  dari  5x10 -5 hingga  5x10 -4 M konsentrasi ekstrak umbi bawang dayak 5x10 -3 hingga 5x10 -2 M. pH ekstrak umbi bawang dayak 11 dengan  penambahan  larutan  Natrium  Hidroksida  dan  pengukuran  pH  menggunakan  pH  meter. Reaksi antara larutan perak nitrat dan larutan ekstrak umbi bawang dayak 5:5 ml. Campuran larutan reaksi dipanaskan dalam air mendidih selama 90 menit. Kemudian dinginkan didalam air keran dan disimpan dalam suhu kamar selanjutnya diamati menggunakan spektrofotometer UV-Vis [4;7] .

## 3. Hasil dan Diskusi
Berdasarkan uji fitokimia yang dilakukan, ekstrak umbi bawang dayak mengandung terpenoid, saponin , fenolik, steroid dan flavonoid. Metabolit sekunder pada tanaman ini dimanfaatkan sebagai agen pereduksi dalam pembentukan nanopartikel perak.
Nanopartikel  perak  disintesis  menggunakan  metode reduksi  kimia,  dimana  reduktor  yang digunakan berasal dari senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak umbi bawang dayak. Sintesis dilakukan  dengan  cara  mencampurkan  larutan  perak  nitrat  dengan  ekstrak  umbi  bawang  dayak dengan perbandingan volume 1:1, selanjutnya campuran dipanaskan pada penangas air mendidih. Pembentukan nanopartikel perak diindikasikan dengan perubahan warna larutan dari tak berwarna menjadi kuning. Pembentukan nanopartikel perak juga diamati menggunakan spektrofotometer UV- Visible  dimana  terjadi  penyerapan  radiasi  elektromagnetik  oleh  nanopartikel  perak  yang ditunjukkan  oleh  keberadaan  puncak  serapan  sebagaimana  terlihat  pada  Gambar  1.    Spektra  UV- visible  menunjukkan  puncak  serapan  yang  lebar  pada  daerah visible dengan  puncak  serapan maksimum terdapat pada panjang gelombang 405 nm.
Gambar 2 Spektra UV-Visible nanopartikel perak (NPP) (a); Warna larutan nanopartikel (b)

## 3.1 Waktu reaksi optimum
Penentuan waktu reaksi optimum sintesis nanopartikel perak dilakukan dengan mereaksikan larutan  perak  nitrat  dengan  ekstrak  umbi  bawang  dayak.  Reaksi  berlangsung  dengan  pemanasan pada  penangas  air  mendidih  selama  selang  tertentu  dari  15-120  menit.  Banyaknya  nanopartikel perak yang dihasilkan pada setiap waktu pengamatan diukur dengan spektrofotometer UV-Visible. Absorbansi nanopartikel perak sebagai fungsi waktu sintesis dapat dilihat pada Gambar 2. Semakin lama  waktu  reaksi  maka  semakin  banyak  nanopartikel perak  terbentuk  yang  ditandai  dengan semakin  tinggi  absorbansi.  Nilai  absorbansi  tertinggi  0,848  terletak  pada  menit  ke-90.  Waktu optimum sintesis nanopartikel perak adalah 90 menit dan waktu reaksi inilah yang akan digunakan dalam reaksi selanjutnya.
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 300 350 400 450 500 550 600 650 700 A bs or ba ns i Panjang Gelombang (nm) NPP ekstrak AgNO3 b a 0.73 0.78 0.83 0.88 15 30 45 60 75 90 105 120 A bs or ba ns i Waktu (menit)

## 3.2 Variasi konsentrasi
Penentuan konsentrasi optimum perak nitrat dilakukan dengan cara mereaksikan ekstrak umbi bawang dayak dan perak nitrat dengan variasi konsentrasi perak nitrat berkisa dari 5x10 -5 -5x10 -4 M dengan perbandingan volume 1:1. Reaksi berlangsung dengan pemanasan menggunakan penangas air  mendidih  selama  90  menit.  Banyaknya  nanopartikel  perak  yang  dihasilkan  dinyatakan  sebagai absorbansi dari pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-visible.  Sebagaimana yang terlihat pada Gambar 3 terjadi peningkatan absorbansi seiring dengan peningkatan konsentrasi perak nitrat konsentrasi terendah dari 5x10 -5 M dengan nilai absorbansi 0,327 hingga absorbansi tertinggi pada konsentrasi  3x10 -4 M  dengan  nilai  absorbansi  2,054  dan  mengalami  penurunan  absorbansi  pada konsentrasi  perak  nitrat  yang  lebih  tinggi  5x10 -4 M,  sehingga  diperoleh  konsentrasi  perak  nitrat optimum yang digunakan untuk tahap selanjutnya yaitu konsentrasi 3x10 -4 M.
Gambar 3 Spektra nanopartikel perak yang disintesis menggunakan variasi konsentrasi perak nitrat Selain konsentrasi perak nitrat, dilakukan juga penentuan konsentrasi optimum ekstrak umbi bawang  dayak.  Proses  penentuan  konsentrasi  ekstrak  umbi  bawang  dayak  menggunakan  variasi konsentrasi dari 0,005-0,05 % (b/v). Berdasarkan Gambar 4 intesitas nanopartikel perak terhadap ekstrak  umbi  bawang  dayak  yang  diambil  pada  panjang  gelombang  405  nm.  Terjadi  peningkatan absorbansi seiring meningkatnya konsentrasi dari terendah 0,005% dengan nilai absorbansi 0,870 hingga  absorbansi  tertinggi  pada  konsentrasi  0,01% dengan  nilai  absorbansi  1,104.  Terjadi penurunan absorbansi pada konsentrasi yang lebih tinggi sehingga diperoleh konsentrasi optimum yang dapat  digunakan  untuk  tahap  selanjutnya yaitu  konsentrasi  0,01%.  Peningkatan konsentrasi agen pereduksi dapat meningkatkan absorbansi karena semakin banyak nanopartikel yang terbentuk [7] .
Gambar 4 Grafik penentuan konsentrasi ektrak umbi bawang dayak 0 0.5 1 1.5 2 2.5 300 400 500 600 700 Ab so rb an si Panjang Gelombang ( nm ) 5x10 - 4 3x10- 4 1x10-
4 9x10- 5 7x10- 5 0.8 0.9 1 1.1 1.2 0.004 0.014 0.024 0.034 0.044 0.054
A bs or ba ns i Konsentrasi (%)

## 3.3 Stabilitas Nanopartikel Perak
Uji stabilitas nanopartikel perak dilakukan dengan cara menyimpan nanopartikel perak dalam periode  waktu  4  bulan  dan  dilakukan  pengukuran  dari  setelah  sintesis  hingga  waktu  yang ditentukan.  Pengamatan  stabilitas  nanopartikel  perak  ditinjau  dari  beberapa  paramater  yaitu intensitas  absorbansi,  perubahan  panjang gelombang  maksimum,  dan  FWHM (full  width  half maximum) [16] .
Gambar 5 Grafik perubahan posisi panjang gelombang maksimum nanopartikel perak
Berdasarkan  Gambar  5  posisi  panjang  gelombang  maksimum  berfluktuasi  seiring  lamanya waktu  penyimpanan.  Posisi  panjang  gelombang  maksimum  berfluktuasi  di  sekitar  395-405  nm. Adanya  pergeseran  panjang  gelombang  maksimum  menunjukan  terjadi  perbesaran  ukuran nanopartikel,  begitu  sebaliknya  bila  bergeser  ke  panjang  gelombang  yang  lebih  kecil  maka mengidikasikan  ukuran  partikelnya  lebih  kecil.  Selain  panjang  gelombang  maksimum,  terjadi perubahan intensitas absorbansi pada lamanya waktu penyimpanan, yang dapat dilihat pada Gambar 6.
385 390 395 400 405 410 Pa nj an g Ge lo m ba ng Waktu penyimpanan 0.85 0.95 1.05 1.15 A bs or ba ns i Waktu Penyimpanan
Berdasarkan Gambar 6 absorbansi tertingggi terletak pada waktu 1 minggu pengukuran, hal ini disebabkan  oleh  masih  terjadi  proses  reduksi  Ag + menjadi  Ag 0 dalam  pembentukan  nanopartikel perak.  Sehingga  dapat  dikatakan  ekstrak  umbi  bawang  dayak  dapat  sebagai  agen  pereduksi  yang baik.

## Gambar 7 Grafik perubahan posisi FWHM nanopartikel perak
Berdasarkan Gambar 7 terjadi sedikit perubahan pada FWHM ( full width half maximum) spektra SPR  nanopartikel  perak  yang  mengindikasikan  distribusi  ukuran  partikel  tidak  mengalami  banyak perubahan karena terjadi sedikit pergeseran panjang gelombang maksimum yaitu 128 nm – 135 nm [16] .

## 3.4 Distibusi ukuran nanopartikel perak
Nanopartikel perak yang telah disintesis selanjutnya diamati dengan TEM dan FTIR. Hasil TEM menunjukkan distibusi ukuran nanopartikel perak sebagaimana yang terlihat pada Gambar 8.
Gambar 8 Grafik distribusi ukuran nanopartikel perak (a); Bentuk nanopartikel perak (b)
Distrribusi  ukuran  nanopartikel  perak  bervariasi  dimana  ukuran  rata-rata  nanopartikel  perak ialah  12  nm.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  nanopartikel  perak  yang  disintesis  telah  terbentuk  dan berukuran  nano  karena  memiliki  ukuran  dibawah  100  nm.  Sedangkan  pada  Gambar  8  (b)
50 58 66 74 82 FW H M Waktu Penyimpanan 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 60-70 70-80 80-90 Fr ek ue ns i ( % ) Diameter (nm) a b
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 % Tr an sm ita n Bilangan Gelombang (cm -1 )
menunjukkan  nanopartikel  perak  yang  direduksi  dengan  ekstrak  umbi  bawang  dayak  berbentuk bulat dan tersebar.
Pada  Gambar  9  (a)  bilangan  gelombang  3400,04  cm -1 menunjukkan  vibrasi  OH,  bilangan gelombang  2912,4  cm -1 menunjukan  gugus  fungsi  C-H  alifatik,  bilangan  gelombang  1928,92  cm -1 menunjukkan (overtone) benzena, bilangan gelombang 1723,5 cm -1 menunjukkan C=C aromatik, dan bilangan gelombang 1194,12 cm -1 menunjukkan vibrasi C-O alkohol [17] .
Gambar 9 Spektra FTIR ekstrak umbi bawang dayak (a); Nanopartikel perak (b)
Sejak ditemukan bahwa metabolit sekunder tanaman dapat dijadikan agen pereduksi [10] , pada penelitian ini menggunakan metabolit sekunder pada ekstrak tanaman umbi bawang dayak  sebagai agen  pereduksi  sekaligus  agen  penudung  dalam  pembentukkan  pada  nanopartikel  perak. Sebagaimana yang terlihat pada Gambar 9 yang dapat diamati dari spektra FTIR ialah jenis interaksi antara nanopartikel perak dan metabolit sekunder. Pada spektra FTIR bilangan gelombang 1200 cm - 1 menunjukkan vibrasi C-O dari golongan alkohol, setelah terjadi interaksi membentuk nanopartikel perak  spektra  pada  bilangan  gelombang  1200  cm -1 hilang  puncak.  Sedangkan  bilangan  gelombang 3400  cm -1 vibrasi  OH  golongan  alkohol  terjadi  pergeseran  puncak  menjadi  3433  cm -1 .  Hilang  dan bergeser  puncak  spektra  FTIR  disebabkan  bahwa  gugus  fungsi  golongan  alkohol  bereaksi  pada permukaan  nanopartikel  perak [7;9] .  Sehingga  Gambar  9  (a)  dan  (b)  menunjukkan  bahwa  yang berperan dalam mereduksi ion perak membentuk nanopartikel ialah gugus fungsi alkohol/fenolik. Penelitian ini sesuai dengan publikasi sebelumnya menggunakan ekstrak akar gembolo [8] .

## 4. Simpulan
Metabolit sekunder pada ekstrak umbi bawang dayak dapat mereduksi perak nitrat membentuk nanopartikel  perak.  Kondisi  waktu  optimum sintesis  nanopartikel  perak  selama  90  menit,  dan nanopartikel  perak  yang  dihasilkan  berukuran  10-20  nm  dan  dapat  bertahan  selama  16  minggu setelah disintesis.

## Daftar Pustaka
[1] Singh,  D.;  Rathod,  V.;  Ninganagouda,  S.;  Hiremath,  J.;  Singh,  A.  K.;  Mathew,  J., 2014, Optimization  and Characterization  of  Silver  Nanoparticle  by  Endophytic  Fungi Penicillium sp.
1928,92 1194, 21 1723,55 2912,4 a b 3400, 04
Isolated  from Curcuma  longa (Turmeric)  and  Application  Studies  Against  MDR  E. coli and  S. aureus , Bioinorganic Chemistry and Applications., 2014 : 1-8.
[2] Guzman,  M.  G.;  Dille,  J.;  Godet,  S.,  2008,  Synthesis  of  Silver  Nanoparticles  by  Chemical Reduction Method and Their Antibacterial Activity, International Scholarly and Scientific Research & Innovation., 2(7): 91-97.
[3] Naimah,  S.  dan  Rahyani,  E.,  2011,  Efek  Fotokatalis  Nano  TiO2  Terhadap  Mekanisme Antimikroba E coli dan Salmonella , Jurnal Riset Industri., 5(2): 113-119.
[4] Maryani,  D.  M.;  Lutfi,  F.;  Nurhamidah.,  2017,  Biosintesis  Nanopartikel  Perak  Menggunakan Ekstrak Buah Passiflora flavicarva (Markisa) Untuk Mendeteksi Logam Berat, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kimia., 1(1): 49-54.
[5] Haryono,  A.;  Sondari,  D.;  Harmani,  S.  B.;  Randy,  M.,  2008,  Sintesa  Nanopartikel  Perak  dan Potensi Aplikasinya, Jurnal Riset Industri., 2(3): 156-163.
[6] Annadhasan,  M.;  Muthukumarasamyvel,  T.;  Babu  Sankar,  V.  R.;  Rajendiran,  N.  2014.  Green Synthesized Silver and Gold Nanoparticles for Colorimetric Detection of Hg 2+ Pb 2+ And Mn 2+ in Aqueous medium, ACS Sustainable Chem Eng. 2(4): 887-896.
[7] Gusrizal,  G.;  Santosa,  S.  J.;  Kunarti,  E.  S.;  Rusdiarso,  B. 2016.  Dual  Function  of p- Hydroxybenzoic Acid as Reducing and Capping Agent in Rapid and Simple Formation of Stable Silver Nanoparticles. International Journal of ChemTech Research.. 9(8): 472- 482.
[8] Sari,  P.;  Firdaus,  M.  L.;  Elvia,  R.,  2017,  Pembuatan  Nanopartikel  Perak  (NPP)  dengan Bioreduktor  Ekstrak  Buah Muntingia  calabura  L Untuk  Analisis  Logam  Merkuri, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kimia., 1(1): 20-26.
[9] Gusrizal, G., Santosa, S. J., Kunarti, E. S., Rusdiarso, B., 2017, Synthesis of Silver Nanoparticles by  Reduction  of  Silver  Ion  with m -Hydroxybenzoic  Acid, Asian  Journal  of  Chemistry., 29(7): 1417-1422.
[10] Massake,  Y.,  sulfikar,  rasyid.M.  2015.  Biosintesis  Partikel-Nano  Perak  menggunakan  Ekstrak Metanol Daun Manggis (Garcinia mangostana L). Jurnal Sainsmat , 4(1): 28-41.
[11] Kazmi  Mohd  Alim.  2017.  Synthesis  Of  Silver  Nanoparticles  Using  Matricaria  Recutita (Babunah) Plant Extract And Is Study As Mercury Ions Sensor. 16: 62-67.
[12] Chaverri,  J.  P.,  Rodriguez,  N.  C.,  Ibarra,  M.  O.  dan  Rojas,  J.  M.  P.,  2008,  Review:  Medicinal Properties of Mangosteen ( Garcinia mangostana L.), Food and Chemical Toxicology, Elsevie. 46(1): 3227-3239.
[13] Febrinda  AE.,  Astawan  M.,  Wresdiyati  T.,  Yuliana  ND.  2013.  Kapasitas  Antioksidan  dan Inhibitor Alpha Glukosidase Ekstrak Umbi Bawang Dayak. Jurnal Teknologi dan Industri Pangan . 24 (2): 161-170.
[14] Sileikaite  AP,  Igoris  P,  Judita  J,  Algimantas,  Guobiene,  Asta.  2006.  Analysis  of  silver nanoparticles  produced  by  chemical  reduction  of  silver  salt  solution. Journal  Material  Science 12(2): 1392-1320.
[15] Lalena, J.N., D.A. Cleary, E.E. Carpenter dan N.F. Dean. 2008. Inorganic Materials Synthesis and Fabrication. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
[16] Gusrizal,  G.;  Santosa,  S.  J.;  Kunarti,  E.  S.;  Rusdiarso,  B.,  2018,  Two  highly  Stable  Silver Nanoparticles: Surface Plasmon Resonance Spectra Study os Silver Nanoparticles Capped with m-Hydroxybenzoic Acid and p-Hydroxybenzoic Acid, Molekul., 13(1): 30-37.
[17] Supratman Unang. 2010. Elusidasi Struktur Senyawa Organik. Widya padjajaran. Bandung.